— 651 — 



6. Il sistema BaClj>-PbCl 2 . 



Già dalle poche miscele esperimentate da Ruff e Plato (1. c.) si poteva 

 dedurre la formazione di cristalli misti. T punti di solidificazione di questi 

 sono intermedii a quelli dei componenti. Essendo il punto di trasformazione 

 del cloruro di bario (923°) molto vicino al puuto di solidificazione (960°), 

 e venendo quest'ultimo rapidamente abbassato per aggiunta di anche piccole 

 quantità di cloruro di piombo, risulta assai difficile seguirlo. 



Si noti, inoltre, che appunto delle miscele ricche in cloruro di bario è 

 netto solamente l'inizio dell'intervallo di cristallizzazione dei cristalli misti, 

 ma non la fine. 



Le curve di raffreddamento a 3 e a 5 mol. % di cloruro di piombo 

 mostrano un netto gomito a 912° oltre al rallentamento dovuto all'inizio 

 di cristallizzazione, e già la curva di raffreddamento della miscela a 10 

 mol. % di cloruro di piombo ha un solo rallentamento che comincia a 906° 

 (Tabella 6 a , fig. 6 a ). 



Tabella 6 a . 



Molecole °/o 



Inizio 



Fine 



Intervallo 



Punto di 



di 



della 



della 



in 



trasformaz. 



Pb Cl a 



cristallizzaz. 



cristallizzaz. 



gradi 



di BaCl 3 



0 



960° 







923° 



8 



940 







912 



5 



928 







913 



10 



906 









20 



860 









30 



800 









40 



750 









50 



700 









60 



620 









70 



570 



525° 



45° 





80 



548 



512 



36 





90 



514 



500 



14 





100 



495 









Con ogni probabilità in questo caso si è in presenza del tipo quinto 

 di Roozeboom (') di trasformazione nei cristalli misti, che è in parte idea- 

 lizzato nella figura 6. La temperatura di 912° sarebbe quindi la più bassa 

 temperatura alla quale possono esistere i cristalli misti tra il cloruro di 

 piombo e il cloruro di bario a. 



Vennero usati sempre venti grammi di miscela. 



(') Zeitsch. f. phys. Ch., 30, 426, 1899. 

 Rendiconti. 1911, Voi. XX, 1° Sem. 



86 



